関東森林研究

速 報70-1(2019)和歌山県産コジイ材の乾燥試験
齋藤周逸 1 ・岡本憲治 2 ・井戸聖富 3
1 （国研）森林研究・整備機構 森林総合研究所
２ 和歌山県林業試験場
３ 和歌山県庁農林水産部
要旨：和歌山県産コジイ材の乾燥試験を行った。天然乾燥では，初期含水率 110～130％のコジイ板材は 110 日で含水率 20％を下回った。
「木材乾燥スケジュール簡易決定法」では内部割れが著しくみられ，人工乾燥温度は比較的低い温度が要求された。人工乾燥スケジュール試験は乾燥温度を 45～60℃で行った。その結果，生材から含水率 10％を下回るまでの乾燥時間は 35 日を必要とした。今回の試験の範囲では，乾燥時間や乾燥原板品質の観点から，コジイの乾燥材の生産方法として天然乾燥と人工乾燥を組み合わせることが効率的であると考えられた。
キーワード：乾燥材，コジイ，人工乾燥

Drying test of Kojii from Wakayama prefecture
Shuetsu SAITO1, Kenji okamoto2, Masayoshi IDO3
1 For. and Forest Prod. Res. Inst.，Tsukuba，Ibaraki 305ー8687
2 Wakayama Prefectural Forestry Experiment Station, Wakayama 649-2103
3 Wakayama Prefectural Government , Department of Agriculture ,Forestry and Fisheries, Wakayama 640-8585
Key-word: drying material, Kojii, kiln drying

Ⅰ はじめに乾燥スケジュール簡易決定法の試験材を用いて測定した。

近年，建築部材や家具等として活用できる広葉樹原料

３．木材乾燥スケジュ−ル簡易決定法 木材乾燥スケ確保のため成長速度や強度に比較的優れた早生樹種に対ジュール簡易決定法（４）（以下，簡易決定法とする）は，する注目が集まっている（３）。また，消費者のニーズに対象となる樹種の試験材を 103±2℃に保った無風状態対応した一般的な国産広葉樹等の利用拡大も求められての恒温器内に入れ，一定時間ごとに重量や欠点発生の状いる。これらの需要に対応するためには乾燥技術の高度態を観察して乾燥性を評価する方法である。
評価項目は，化を進める必要があると考えられる。

表面割れ，糸巻き状の変形，内部割れ，含水率 1％にな

現在，和歌山県では備長炭林用のウバメガシ（Quercusるまでの乾燥時間である。
試験材は無欠点正板目材とし，phillyraeoides）と混交しているシイ類が択伐されている

その寸法は幅 100ｍｍ，厚さ 20ｍｍ，長さ 200ｍｍであ（６）。シイ類は，県内広葉樹資源の約 20％を占める広る。ここでは簡易決定法を各個体で行った。

葉樹の主要樹種であり，大径木化も進行しているが，製人工乾燥スケジュールの基となる乾燥初期温度，乾燥材品としては未利用となっている。現在，和歌山県の研初期乾湿球温度差，乾燥末期温度および推定乾燥時間は究課題としてコジイ（ツブラジイ：Castanopsis cuspidata）各樹種の簡易決定法の評価結果から選択した。この時，を家具内装製品として高次加工しようとしている。本共温度は低い方，乾湿球温度差は小さい方を選択した。こ同研究は，その生産工程に必要不可欠な乾燥加工技術をの理由は，人工乾燥試験において，できるだけ欠点を発確立するために行った。

生させないようにするためである。
４.人工乾燥試験 人工乾燥試験は森林総研内の蒸気Ⅱ 方法加熱乾燥装置で行った。人工乾燥スケジュールは簡易決

１．試験材 試験材は和歌山県内で伐採された６個体のコジイである。胸高直径は 20～30ｃｍであった。

定法によって作成し，文献（５）に掲載されている乾燥スケジュールも参考にして改良した。試験材は各個体か

２．材質試験 各樹種の初期含水率，全乾密度を木材－ら作成した 24 枚で,寸法は幅 135～145ｍｍ，厚さ 30ｍ

131 －（受理日 2018 年 12 月 27 日）

ｍ，長さ 1100ｍｍとした。両木口はシールをした。

せることが効率的な乾燥処理方法と考えられた。

５.天然乾燥試験 天然乾燥試験は和歌山県林業試験場構内で，屋根のある直射日光の当たらないところで行引用文献った。
試験材は各個体から作成した 16 枚で,寸法は幅 140（１）木材工業編集員会（1984）日本の木材.日本木材加ｍｍ，厚さ 30ｍｍ，長さ 1000ｍｍとした。片方の木口は工技術協会,東京： 2-100

シールをした。

（２）中野正志・東野正（1994）広葉樹およびアカマツ
中小径材の乾燥技術の開発と普及.林業技術，630：10-

Ⅲ 結果と考察12

１．密度，収縮率 試験材の平均初期含水率,は 132％

（３）林野庁（2016）平成 27 年度版森林・林業白書. 全（n=24），平均全乾密度は 0.54g/cm3 であった。これらの

国林業改良普及協会，東京：23-24

初期含水率，全乾密度は従来の一般的な文献数値（１）（４）寺澤真（1965）木材乾燥スケジュ-ルの簡易決の範囲であった。

定法. 木材工業，20（5）：2-7２．木材乾燥スケジュール簡易決定法 表-１は簡易（５）寺澤真（1994）木材乾燥のすべて. 海青社，滋賀：決定法から得られた評価値である。過去に評価された広237p

葉樹（２）と比較するとコジイの乾燥は相対的に難しい（６）和歌山県農林水産部(2017)平成 29 年度森林・林業という評価であった。この結果から導き出された乾燥ス

及び山村の概況. 特用林産物の生産，19p

ケジュールの数値と実務的な文献値（５）を照らし合わ
表-１．木材乾燥スケジュール簡易決定法の結果せて乾燥スケジュールを作成した。
３.

人工乾燥試験

人工乾燥試験は表-１の人工乾て温湿度を換える含水率スケジュール法で行った。乾燥スケジュールは乾球温度と湿球温度として図-１に示した。図-１の代表的な個体（初期含水率 110～120％）は,乾燥曲線から見られるように,35 日で平均含水率 8.1％

損傷の種類と評価段階

初期含水率

個体番号

燥スケジュールに則って試験材の含水率の低下に合わせ

初期割れ 断面変形 内部割れ（％）

1～81～81～6113445621461764138

4665147

36661414667140

176損傷の評価判定

4/87/86/6140（標準偏差 0.8％）となった。最終的に，品質を大きく130
板目

120４．天然乾燥試験 図-２に天然乾燥の含水率低下曲線を示した。天然乾燥は 2017年５月から始めた。平均初期含水率 123％（標準偏差6.9％）は 110 日で平均含水率 15.4％（標準偏差 0.8％）となった。30 日経過した時点で含水率低下速度は鈍った

追柾110

湿球温度（℃）、乾球温度（℃）、含水率（％）

損なう割れ等の欠点はなかった。

柾目100908070

乾球温度605040湿球温度302010が，これは梅雨時期という高湿度状態の影響と考えられ00た。品質を大きく損なう割れ等の欠点はなかった。

2468 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

乾燥時間（日）図-１．コジイ板材の人工乾燥経過
Ⅳ まとめ140130「簡易決定法」の試験結果では内部割れが著しくみら

120110

れ，過去の文献と照らし合わせて,人工乾燥温度は 45～1009060℃という比較的低い温度とした。
含水率（％）

80

人工乾燥試験の結果，初期含水率 110～130％のコジイ板材は生材から含水率 10％を下回るまで 35 日を必要と70605040した。一方，天然乾燥試験の結果，初期含水率 110～130％30のコジイ板材は含水率 20％を下回るまでに 110 日を要し

102000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

た。いずれの試験でも大きな割れや狂いはなかった。

乾燥時間（日）

今回のコジイ板材の乾燥試験の範囲では，乾燥日数や図-２．コジイ板材の天然乾燥経過

乾燥材品質の観点から，天然乾燥と人工乾燥を組み合わ－

132 －